— 454 — 



talmente indipendente dalla natura di questi e che i depositi di Cu e di Ag 

 vennero ottenuti sempre in stato di contrazione, qualunque fosse il metallo 

 costituente il catodo [p. es. : l'Ag depositato sul Cu dà una contrazione 

 mentre si dovrebbe avere dilatazione se si trattasse di un effetto termico 

 sulla bilamina risultante (poiché il coefficiente di dilatazione termica lineare 

 per l'Ag è più grande di quello del Cu)] ; c) che i depositi ottenuti senza 

 intervento di f. e. m. esterne (cioè per semplice immersione della lamina 

 sostegno, verniciata su una faccia, nella soluzione salina) di Cu su Pe in 

 soluzione di Cu S0 4 , e di Ag su Cu in soluzione ammoniacale di Ag N0 3 , 

 presentano sempre una notevole tensione, maggiore delle massime ottenute 

 con l'elettrolisi ordinaria. 



Per dare un'idea delle tensioni T che si hanno nei depositi galvanici, 

 riporto alcuni numeri ottenuti depositando Ni su Cu da una soluzione neutra 

 di Ni S0 4 . (NH 4 ) 2 SO,. 6H 4 (gr. 75 di sale per litro di H 2 0: f. e. m. 

 applicata circa 2 volts) : 



intens. della corr. in milliampères per cm 2 



9 



7,7 



6,6 



4,3 



3,6 



3,3 



T X IO" 9 dine 



0,43 



0,33 



0,38 



0,32 



0,27 



0,31 



3. La difficoltà di avere una vernice adatta resistente a temperature un 

 po' elevate non mi ha permesso di studiare la contrazione di questi depo- 

 siti al disopra di 60° ; però ho potuto comfermare l'osservazione già fatta 

 dallo Stoney e dal .Blount (Practical electro-chemistry, pagg. 114 e 272) 

 che, al crescete della temperatura del bagno elettrolitico, la contrazione di- 

 minuisce. Infatti la flessione ottenuta in una soluzione a 60° è circa un 

 terzo di quella che, a parità di ogni altra condizione, si ottiene alla tem- 

 peratura di 13°. 



4. Ho provato a depositare il Ni dalla solita soluzione neutra di 

 Ni S0 4 . (NH 4 ) 2 S0 4 . 6H 2 semplice e addizionata di una soluzione di gela- 

 tina: la contrazione risultò nei due casi sensibilmente la stessa. Un'aggiunta 

 invece, che influenza e di molto la contrazione del deposito, è quella di 

 stricnina : in questo caso in un primo tempo il deposito si presenta in stato 

 di dilatazione; poi, al prolungarsi dell'elettrolisi, la dilatazione si trasforma 

 in una contrazione, debolissima e crescente; molto più lentamente però di 

 quello che in corrispondenza non cresca quando il deposito si effettua da 

 una soluzione pura. 



5. Supponiamo di elettrolizzare la solita soluzione neutra di Ni SO*. 

 (NH 4 ) 2 S0 4 . 6H 2 fra elettrodi di Ni : avremo al catodo un deposito con 

 contrazione marcata. Se ora, senza rinnovare il liquido, e mantenendo inal- 

 terate temperatura, intensità della corrente e durata dell'elettrolisi, ripetiamo 



